Bluing (steel)
ಬ್ಲೂಯಿಂಗ್, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬ್ಲೂಯಿಂಗ್ ಎಂದು ಉಚ್ಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಆಕ್ಸೈಡ್ ಲೇಪನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಉಕ್ಕನ್ನು ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯದಂತೆ ಭಾಗಶಃ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಮುಕ್ತಾಯದ ನೀಲಿ-ಕಪ್ಪು ನೋಟದ ಹೆಸರನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದೊಂದಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೀಕರಣಗೊಳ್ಳುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಉಂಟಾಗುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಪರಿವರ್ತನೆ ಲೇಪನವನ್ನು ಬ್ಲೂಯಿಂಗ್ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಆಯ್ದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಪ್ಪು ಆಕ್ಸೈಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಟ್ () ಅನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ತುಕ್ಕು, ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೆಂಪು ಆಕ್ಸೈಡ್ (), ಜಲಸಂಚಯನದ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ; ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಆಕ್ಸೈಡ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪದರವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ತುಕ್ಕು ಕಬ್ಬಿಣದಿಂದ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ. ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಕಲಾಯಿ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನೀರು-ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಸಂಸ್ಕರಿಸದ ಹೊರತು ಕಪ್ಪು ಆಕ್ಸೈಡ್ ತುಕ್ಕು ವಿರುದ್ಧ ಕನಿಷ್ಠ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆಡುಮಾತಿನಲ್ಲಿ, ಕಪ್ಪು ಆಕ್ಸೈಡ್ನ ತೆಳುವಾದ ಲೇಪನಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 'ಗನ್ ಬ್ಲೂಯಿಂಗ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಭಾರವಾದ ಲೇಪನಗಳನ್ನು 'ಕಪ್ಪು ಆಕ್ಸೈಡ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಜವಾದ ಗನ್ ಬ್ಲೂಯಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಎರಡೂ ಒಂದೇ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತವೆ. ಅವಲೋಕನ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಲೇಪನವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ವಿವಿಧ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. "ಕೋಲ್ಡ್" ಬ್ಲೂಯಿಂಗ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೆಲೆನಿಯಮ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಧಾರಿತ ಸಂಯುಕ್ತವಾಗಿದ್ದು ಅದು ಉಕ್ಕಿನ ಕಪ್ಪು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗಾಢ ಬೂದು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಮವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸಲು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ, ಕನಿಷ್ಠ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ವೇಗದ ದುರಸ್ತಿ ಕೆಲಸಗಳು ಮತ್ತು ಟಚ್-ಅಪ್ಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. "ಬಿಸಿ" ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ನೈಟ್ರೈಟ್ ಅಥವಾ ಸೋಡಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಮತ್ತು ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವ ಕ್ಷಾರೀಯ ಉಪ್ಪಿನ ದ್ರಾವಣವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು "ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ, ಹೆಚ್ಚು ಆರ್ಥಿಕ ಬ್ಲೂಯಿಂಗ್ಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಬಂದೂಕು ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡವು. ಇದು ಉತ್ತಮ ತುಕ್ಕು ನಿರೋಧಕತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ತೈಲದಿಂದ ಸುಧಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. "ರಸ್ಟ್ ಬ್ಲೂಯಿಂಗ್" ಮತ್ತು "ಫ್ಯೂಮ್ ಬ್ಲೂಯಿಂಗ್" ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತುಕ್ಕು ಮತ್ತು ತುಕ್ಕು ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ನಿರಂತರವಾಗಿ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಯಾವುದೇ ಲೋಹವನ್ನು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಟ್ () ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ತೈಲ ಲೇಪನದೊಂದಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದು ಬ್ಲೂಯಿಂಗ್ ನೀಡುವ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಂಟೇಜ್ ಶಾಟ್ಗನ್ಗಳನ್ನು ಮರು-ನೀಲಿ ಮಾಡಲು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಏಕೈಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೂ ಇದಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಡಬಲ್-ಬ್ಯಾರೆಲ್ಡ್ ಶಾಟ್ಗನ್ಗಳು ಮೃದುವಾದ ಬೆಸುಗೆ ಹಾಕಿದ (ಸೀಸೆ) ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬ್ರೇಸ್ಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಆ ವಿಧಾನದಿಂದ ಕೂಡ ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಕಾಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ವಭಾವವು ಬೆಸುಗೆ ಹಾಕಿದ ಕೀಲುಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಬಂದೂಕಿನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಅಪಾಯಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಬ್ಲೂಯಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕುಲುಮೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಮಾಡಬಹುದು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕತ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಕಮ್ಮಾರ ಅಥವಾ ಶಸ್ತ್ರ-ಕೆಲಸಗಾರನಂತಹ ತಜ್ಞರು ತಯಾರಿಸಿದ ಇತರ ವಸ್ತು. ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಕಮ್ಮಾರನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ನೀಲಿ ಉಕ್ಕಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅವರು ಆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಆಯ್ಕೆಯಿಂದ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಪಾಕವಿಧಾನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಉಕ್ಕಿನ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ನೈಟ್ರೇಟ್, ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಕುದಿಯುವ ಬಿಂದುವಿಗೆ ಬಿಸಿಮಾಡಿದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಿಸಿ ಕಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಲೂಯಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು. ಅಂತೆಯೇ, ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನೈಟ್ರೇಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೊಮೇಟ್ಗಳ ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಬಹುದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಎರಡು ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು 'ಹಾಟ್ ಬ್ಲೂಯಿಂಗ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗನ್ ಬ್ಲೂಯಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಟ್ ಬ್ಲೂಯಿಂಗ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾನದಂಡವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಮತ್ತು ತುಕ್ಕು ಬ್ಲೂಯಿಂಗ್ ಎರಡೂ ಅತ್ಯಂತ ಶಾಶ್ವತವಾದ ತುಕ್ಕು-ಪ್ರತಿರೋಧ ಮತ್ತು ಒಡ್ಡಿದ ಗನ್ ಲೋಹದ ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ತುಕ್ಕು ಬ್ಲೂಯಿಂಗ್ಗಿಂತ ಬಿಸಿ ಬ್ಲೂಯಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ರಸ್ಟ್ ಬ್ಲೂಯಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬಿಸಿ ಮತ್ತು ತಂಪಾದ ಬ್ಲೂಯಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ನಡುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು, ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಮೂಲತಃ 19 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದೂಕು ತಯಾರಕರು ಬಿಸಿ ಬ್ಲೂಯಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮೊದಲು ನೀಲಿ ಬಂದೂಕುಗಳಿಗೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಬಂದೂಕಿನ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಆಮ್ಲ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಲೇಪಿಸುವುದು, ಭಾಗಗಳನ್ನು ಏಕರೂಪವಾಗಿ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯಲು ಬಿಡುವುದು, ನಂತರ ಕೆಂಪು ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಕಪ್ಪು ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಕುದಿಯುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮುಳುಗಿಸುವುದು, ಇದು ಕೆಂಪು ಆಕ್ಸೈಡ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ, ಸ್ಥಿರವಾದ ಲೇಪನವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ; ಕುದಿಯುವ ನೀರು ಅನ್ವಯಿಸಿದ ಆಮ್ಲ ದ್ರಾವಣದಿಂದ ಉಳಿದ ಯಾವುದೇ ಶೇಷವನ್ನು ಸಹ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಿದ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಮ್ಲ). ಸಡಿಲವಾದ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ನಂತರ ಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ರಷ್-ಮೃದುವಾದ, ತೆಳ್ಳಗಿನ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸುಮಾರು ದಪ್ಪ) ತಂತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತಂತಿ ಬ್ರಷ್-ಅಥವಾ ಚಕ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ (ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ). ಬಯಸಿದ ಬಣ್ಣದ ಆಳವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವವರೆಗೆ ಅಥವಾ ಲೋಹವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಪಡೆಯದವರೆಗೂ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಲಾಯಿತು. ಇತರ ವಿಧಾನಗಳಿಗಿಂತ ತುಕ್ಕು ಮತ್ತು ಹೊಗೆಯ ಹೊಳಪು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ತುಕ್ಕು-ನಿರೋಧಕವಾಗಲು ಇದು ಒಂದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಇರಲು ಬಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಆಳವಾದ ನೀಲಿ-ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಆಧುನಿಕ ಮನೆ ಹವ್ಯಾಸಿ ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಿನ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಿನೆಗರ್ ನೆನೆಸುವ ಮೊದಲು, ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆಮ್ಲಗಳ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುವ ಹಂತವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಫ್ಯೂಮ್ ಬ್ಲೂಯಿಂಗ್ ಎಂಬುದು ತುಕ್ಕು ಬ್ಲೂಯಿಂಗ್ಗೆ ಹೋಲುವ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಆಮ್ಲದ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಲೋಹದ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಬದಲು, ಭಾಗಗಳನ್ನು ತೇವಾಂಶದ ಮೂಲ, ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಧಾರಕ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಧಾರಕದೊಂದಿಗೆ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಮ್ಲಗಳ ಮಿಶ್ರ ಹೊಗೆಗಳು ಸುಮಾರು 12 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಗಳ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ (ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ) ಏಕರೂಪದ ತುಕ್ಕು ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. ಭಾಗಗಳನ್ನು ನಂತರ ಬಟ್ಟಿ ಇಳಿಸಿದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ, ಒಣಗಿಸಿ, ನಂತರ ತುಕ್ಕು ಹಚ್ಚಿದಂತೆ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಂತರ ಪ್ರಮುಖ ಬಂದೂಕು ತಯಾರಕರು ಕೈಬಿಟ್ಟರು, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಭಾಗಗಳ ದಿನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಬಹಳ ಶ್ರಮದಾಯಕವಾಗಿತ್ತು. ಮುಂಚಿನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಬಂದೂಕಿನ ಪ್ರತಿಕೃತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕಂದುಬಣ್ಣದ ಬಳಕೆಗೆ ಹೋಲುವಂತೆ, ತುಕ್ಕು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣವು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಮಯದ ಅವಧಿಯ ಬಂದೂಕಿಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬಂದೂಕು ತಯಾರಕರು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಪಕ್ಕೆಲುಬುಗೆ ಬೆಸುಗೆ ಹಾಕಿದ ಶಾಟ್ಗನ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗಳ ಮೇಲೂ ರಸ್ಟ್ ಬ್ಲೂಯಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಬಿಸಿ ಬ್ಲೂಯಿಂಗ್ ದ್ರಾವಣಗಳು ಬ್ಲೂಯಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಸುಗೆಯನ್ನು ಕರಗಿಸುತ್ತವೆ. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬಿಸಿ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಕುಲುಮೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಪ್ಪು ಆಕ್ಸೈಡ್ ಲೇಪನವನ್ನು ರಚಿಸಲು ಇದು ಪರ್ಯಾಯ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಬಿಸಿ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಬಳಸುವ ಬದಲು (ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೂ) ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರೇರಿತ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸುವ ಬದಲು, ಕೆಂಪು ಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಮೇಲೆ ಆಯ್ದ ಕಪ್ಪು ಆಕ್ಸೈಡ್ ರಚನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವಂತಹ ಉಕ್ಕನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಬಿಸಿಮಾಡಲು ತಾಪಮಾನವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ತುಕ್ಕು ನಿರೋಧಕತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಇದು ಸಹ ತೈಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಕೋಲ್ಡ್ ಬ್ಲೂಯಿಂಗ್ನ ವಿಧಾನಗಳೂ ಇವೆ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಶಾಖದ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣ ಬಾಟಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಬ್ಲೂಯಿಂಗ್ ಬಂದೂಕುಗಳಿಗಾಗಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಂದೂಕು ಮಾಲೀಕರು ಸಣ್ಣ ಟಚ್-ಅಪ್ಗಳನ್ನು ಗನ್ನ ಫಿನಿಶ್ಗೆ ಅಳವಡಿಸಲು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ, ಸಣ್ಣ ಗೀರುಗಳು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಬಂದೂಕಿನ ಮೇಲೆ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುವ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲವಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು. ಕೋಲ್ಡ್ ಬ್ಲೂಯಿಂಗ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೋಲ್ಸ್ಟರ್ ಉಡುಗೆಗೆ ನಿರೋಧಕವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ತುಕ್ಕು ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಇದು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸಿದಾಗ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಬಂದೂಕಿನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ತುಕ್ಕು ಹೊಳೆಯುವ ಸಣ್ಣ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕೋಲ್ಡ್ ಬ್ಲೂಯಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಬೆರೆಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಧರಿಸುತ್ತವೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಕೋಲ್ಡ್ ಬ್ಲೂಯಿಂಗ್ ದ್ರಾವಣವು ಸೆಲೆನಿಯಮ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ತಾಮ್ರದ ಸೆಲೆನೈಡ್ನ ಲೇಪನವನ್ನು ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ನೈಟ್ರೇ ಬ್ಲೂಯಿಂಗ್ ನೈಟ್ರೇ ಬ್ಲೂಯಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ನಯಗೊಳಿಸಿದ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ಉಕ್ಕಿನ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಕರಗಿದ ಲವಣಗಳ ಸ್ನಾನದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ-ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಮತ್ತು ಸೋಡಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್ (ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಟ್ಟು ನೈಟ್ರೇಟ್ನ ಪ್ರತಿ ಪೌಂಡ್ಗೆ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನೊಂದಿಗೆ). ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಬಿಸಿಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭಾಗಗಳನ್ನು ತಂತಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ತೂಗುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಾಗಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಅಡ್ಡ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಭಾಗಗಳ ಗಾತ್ರವು ಮುಕ್ತಾಯ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯದ ಫಲಿತಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ರಿಸೀವರ್ಗಳು, ಸ್ಲೈಡ್ಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಗಳಂತಹ ತೀವ್ರವಾದ ಶಾಖ-ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು. ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಿನ್ಗಳು, ಸ್ಕ್ರೂಗಳು, ದೃಶ್ಯಗಳು ಮುಂತಾದ ಸಣ್ಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಣ್ಣಗಳು ಒಣಹುಲ್ಲಿನ ಮೂಲಕ, ಚಿನ್ನ, ಕಂದು, ನೇರಳೆ, ನೀಲಿ, ಟೀಲ್, ನಂತರ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಫಿನಿಶ್ಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಹಳೆಯ ಪಾಕೆಟ್ ಕೈಗಡಿಯಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿವೆ, ಅವರ ಕೈಗಳು 'ನವಿಲು ನೀಲಿ' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ, ಶ್ರೀಮಂತ ವರ್ಣವೈವಿಧ್ಯದ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತವೆ. ಬಣ್ಣದ ಕೇಸ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಂದೂಕು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಲೋಹದ ಬಣ್ಣಗಳ ಪೂರ್ವವರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಸಮಕಾಲೀನ ಶಾಖ-ಸಂಸ್ಕರಿಸಬಹುದಾದ ಉಕ್ಕುಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಶೈಶವಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದವು. ಮೃದುವಾದ, ಕಡಿಮೆ ಇಂಗಾಲದ ಉಕ್ಕನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಬಂದೂಕುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರಿಗೆ ಬಲವಾದ ವಸ್ತುಗಳ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಸೌಂದರ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಸುಟ್ಟ ಚರ್ಮ, ಮೂಳೆ ಇದ್ದಿಲು ಮತ್ತು ಮರದ ಇದ್ದಿಲಿನ ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿ ಮೃದುವಾದ ಉಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸಮಂಜಸವಾದ ಗಾಳಿಯಾಡದ ಕ್ರೂಸಿಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಣ್ಣದ ಕೇಸ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು 6 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಬಿಸಿಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು (ಶಾಖವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಿದಂತೆ ಕೇಸ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ). ಈ ಬಿಸಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೂಸಿಬಲ್ ಅನ್ನು ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ನಾನದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ರಂಧ್ರದ ಸುರುಳಿಯ ಮೂಲಕ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಗಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀರಿನ ಸ್ನಾನದ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಿಲುಬೆಯ ಕೆಳಭಾಗವನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಉಬ್ಬುವ ನೀರಿಗೆ ಬೀಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಭೇದಾತ್ಮಕ ತಂಪಾಗಿಸುವಿಕೆಯು ಬಣ್ಣಗಳ ಮಾದರಿಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಭಾಗವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀರಿನ ಬದಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ತಣಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ವಿಧಾನದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳ ಮೂಲಕ ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಬ್ರೌನಿಂಗ್ 'ಬ್ರೌನಿಂಗ್' ಅನ್ನು ಕೆಂಪು ತುಕ್ಕು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು 'ಪ್ಲೂಮಿಂಗ್' ಅಥವಾ 'ಪ್ಲಮ್ ಬ್ರೌನ್' ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ, ನೀಲಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಅದೇ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಬ್ಲ್ಯೂಯಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಕುದಿಯುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸುವುದು. ತುಕ್ಕು ನಂತರ ಕಪ್ಪು-ನೀಲಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಹಳೆಯ ಬ್ರೌನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲೂಯಿಂಗ್ ಸೂತ್ರಗಳು ನಾಶಕಾರಿ ದ್ರಾವಣಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ (ಲೋಹವು ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯಲು ಅಗತ್ಯ), ಮತ್ತು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸೈನೈಡ್ ಅಥವಾ ಪಾದರಸ ಲವಣಗಳ ದ್ರಾವಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ, ಅವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಬ್ಲ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಂದೂಕು ತಯಾರಕರು, ಬಂದೂಕು ತಯಾರಕರು ಮತ್ತು ಬಂದೂಕು ಮಾಲೀಕರು ತಮ್ಮ ಬಂದೂಕುಗಳ ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕ ನೋಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸವೆತದ ಪ್ರತಿರೋಧದ ಅಳತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಯಂತ್ರಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಸುಂದರಗೊಳಿಸಲು ಸಹ ಇದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಬಾಹ್ಯ ಸ್ಕ್ರಾಚಿಂಗ್ ಅನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಲೋಹದ ಫಿನಿಶ್ ಅನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬ್ಲೂಯಿಂಗ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಂದೂಕಿನ ಬ್ಯಾರೆಲ್ ಅನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೋಡುವಾಗ ಶೂಟರ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಹೊಳಪನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಎಣ್ಣೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ಲ್ಯೂಯಿಂಗ್, ರಾಸಾಯನಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆ ಲೇಪನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಲೇಪಿತ ಲೇಪನಗಳಂತೆ ಉಡುಗೆ ಮತ್ತು ತುಕ್ಕು ನಿರೋಧಕತೆಯ ವಿರುದ್ಧ ದೃಢವಾಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 2.5 ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ಗಳಿಗಿಂತ (0.0001 ಇಂಚುಗಳು) ದಪ್ಪವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ನಿಖರವಾಗಿ-ಯಂತ್ರದ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ದಪ್ಪವನ್ನು ಸೇರಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಘರ್ಷಣೆ, ಹೋಲ್ಸ್ಟರ್ ಉಡುಗೆಗಳಂತೆಯೇ, ಕೋಲ್ಡ್ ಬ್ಲೂಯಿಂಗ್ ಅನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಬ್ಲೂಯಿಂಗ್, ತುಕ್ಕು ಅಥವಾ ಫ್ಯೂಮ್ ಬ್ಲೂಯಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಹ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಘರ್ಷಣೆ ಇರುವಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಶವಾಗಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಬ್ಲೂಯಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಕೋಲ್ಡ್ ಬ್ಲೂಯಿಂಗ್ ಏಕೈಕ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಲೇಪನದ ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹೊಸ ಬಂದೂಕುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ-ದುಬಾರಿ ಫಿನಿಶ್ ಎಂದು ನೀಡಲಾಗುವ ಬ್ಲ್ಯೂಡ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ, ಮತ್ತು ಪಾರ್ಕರೈಸಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಹಾರ್ಡ್ ಕ್ರೋಮ್ ಲೇಪನ ಅಥವಾ ಟೆನಿಫರ್ನಂತಹ ನೈಟ್ರೈಡಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಂತಹ ಇತರ ಫಿನಿಶ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಫಿನಿಶ್ ತುಕ್ಕು ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗಡಿಯಾರಗಳ ಉಕ್ಕಿನ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಲೋಹದ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಹ ಬ್ಲೂಯಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀಲಿ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಪದರವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಉಕ್ಕನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಲ್ಲದೆ ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಕ್ಸೈಡ್ ಪದರದ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ನಂತರ ಇಂಗಾಲದ ಉಕ್ಕನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸುವಾಗ ತಾಪಮಾನದ ಸೂಚನೆಯಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಬುಗ್ಗೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಉದ್ವೇಗದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಎರಕಹೊಯ್ದ-ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಡುಗೆ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತುಕ್ಕು-ನಿರೋಧಕ ಮತ್ತು ನಾನ್-ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡಲು ಬ್ಲ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯು, ಬಂದೂಕು ತೈಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ನೀರನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಮತ್ತು ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಬ್ಲೇಡ್ಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಫಿನಿಶ್ನೊಂದಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಫಿನಿಶ್ ಅವುಗಳನ್ನು ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯದೆ ಕ್ರೀಡಾ ಚೀಲಗಳಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೇವಾಂಶದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಬ್ಲೂಯಿಂಗ್ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹವ್ಯಾಸಿ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಬ್ಲೂಯಿಂಗ್ನ ಅನೇಕ ವಿಧಾನಗಳಿವೆ, ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ವಿಧಾನದ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ, ರೇಜರ್ ಬ್ಲೇಡ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀಲಿ ಉಕ್ಕಿನವು. ರೇಜರ್ ಬ್ಲೇಡ್ಗಳ ನೀಲಿ ಉಕ್ಕಿನ ರೇಖಾತ್ಮಕವಲ್ಲದ ನಿರೋಧಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣವು, ಅರೆವಾಹಕ ಡಯೋಡ್ ಜಂಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಂತರ ಪತ್ತೆಯಾದ ಅದೇ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುನ್ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ನೀಲಿ ಉಕ್ಕಿನ ರೇಜರ್ ಬ್ಲೇಡ್ಗಳ ಸಿದ್ಧ ಲಭ್ಯತೆಯು, ರೇಜರ್ ಬ್ಲೇಡ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಫಟಿಕ ಸೆಟ್ ಎಎಂ ರೇಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಬಳಸಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು, ಇದನ್ನು ಸೈನಿಕರು (ಫಾಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ರೇಡಿಯೋಗಳಂತೆ) ಅಥವಾ ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಕೈದಿಗಳು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ನಾನ್-ಫೆರಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬ್ಲೂಯಿಂಗ್ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು Fe3O4 ಆಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುವುದರಿಂದ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯದಂತೆ ರಕ್ಷಿಸಲು ಉಕ್ಕು, ಎರಕಹೊಯ್ದ ಕಬ್ಬಿಣ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ನಂತಹ ಫೆರಸ್ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಮರ್ಗಳು ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯದ ಕಾರಣ, ಅವುಗಳನ್ನು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ತುಕ್ಕು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬ್ಲೂಯಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಮರ್ ಭಾಗಗಳ ಮೇಲೆ ಅಸಮ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಟ್ ಬ್ಲೂಯಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂನ ಮೇಲೆ ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಾರದು, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಸ್ಟಿಕ್ ಉಪ್ಪಿನ ಸ್ನಾನದಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತದೆ. ಟೆಂಪರಿಂಗ್ (ಲೋಹಶಾಸ್ತ್ರ) ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಪರಿವರ್ತನೆ ಲೇಪನ ಪಾಟಿನಾ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದುವಿಕೆ ಆದಾಗ್ಯೂ ಲೇಪನಗಳ ತುಕ್ಕು ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ